:508 Otto Schwab. 



eine ebensolche Widerstandszunahme entspricht, zeigt es sich beim 

 Eisen, dass diese Widerstandsvergrösserung bis zu einer bestimmten 

 Temperatur relativ langsam vor sich geht, dann sehr rasch wächst, 

 um bei sehr hohen Temperaturen wieder nur langsam fortzuschreiten. 



Eine ganz ähnliche Eigenschaft zeigt das Nickel. 



Da diese beiden Metalle leicht magnetisierbar sind, lag es nahe, 

 dieses eigentümliche Verhalten mit ihren magnetischen Eigenschaften 

 in Verbindung zu bringen. 



W. Kohlrausch ^) hat im Jahre 1887 verschiedene Eisen-, 

 Stahl-, Nickel- und Platindrähte nach dieser Richtung geprüft, indem 

 er sie mit Hülfe des elektrischen Stromes in Wasserstoff-, resp. 

 Leuchtgas, bis zur Weissgluht erhitzte, unter gleichzeitiger Messung 

 von elektrischem Leitungswiderstand, Magnetisierbarkeit und des zur 

 Erhitzung nötigen Arbeitsaufwandes, während er die jeweiligen Tem- 

 peraturen nicht bestimmt hat. 



Bei allen seinen Untersuchungen hat sich ergeben, dass der 

 Widerstand der magnetisierbaren Metalle gerade dort am 

 raschesten zunimmt, wo die Magnetisierbarkeit plötzlich abfällt. Er 

 kommt daher zu folgendem Schluss: „Es kann kaum noch ein Zweifel 

 bestehen, dass die Magnetisierbarkeit selbst der Grund für den steilen 

 Verlauf der Widerstandskurven der Eisensorten und des Nickels ist, 

 besonders sobald man in Betracht zieht, dass der flache Verlauf 

 der Kurven nichtmagnetischer Metalle (Kupfer, Platin) sich auch 

 bei Nickel und Eisen sofort einstellt, wenn bei hoher Temperatur 

 "die Magnetisierbarkeit fehlt." 



Kohlrausch macht ferner darauf aufmerksam, dass selbst grosse 

 Differenzen der spezifischen Widerstände verschiedener Eisensorten 

 bei Zimmertemperatur auf wenige Prozente bei höhern als der Ent- 

 magnetisierungstemperatur zurücksinken. So hatte er z. B. bei nor- 

 , maier Temperatur für Gusstahl, käufliches Eisen und elektrolytisches 

 Eisen die spez. Widerstände 0,194; 0,149; 0,119 gefunden und im 

 Moment des Verschwindens der Magnetisierbarkeit: 



1,09; 1,07; 1,18. 



Die Frage, ob eventuell nicht auch die starken Heizströme (bis 

 :z\i 83 Amp.) den Widerstand beeinflussen könnten, hat Kohlrausch 

 auch geprüft und ist durch seine Versuche zu einer verneinenden 

 Antwort gekommen, im Gegensatz zu F. Auerbach^), der im Jahre 

 1878 aus seinen zahlreichen Untersuchungen erkannte , dass der 

 Widerstand magnetisch polarisierbarer Metalle vom durchgehenden 

 Strom vergrössert werde. 



^) Wiedemann Annalen Bd. 33. 

 2) Wied. Ann. 5. 



